397 



94. LXX, 397. — A. Norde nsk iö 1 d : Beskrifning etc. p. 39. — Oesten: Pogg. 

 Ann. XCIX, 64 7. — H.Rose (Awdejew, Bromeis, Grewink, Jacobson, 

 Schlieper): Pogg. Ann. LXIII, 347. LXX, 572. LXXI, 457. CIV, 97. — Scheerer: 

 Ebendas. LX1V, 463. — Shepard: Am. J. of Sc. XVI. 220. — Thomson: R^c. of 

 gen. Sc. IV, 407. J. f. pr. Chem. XIII, 217. — Vogel: Schwgg. J. XXI, 60. 



Samarskit (üranotantal). 



Decrepitirt beim Erhitzen ein wenig, verglimmt, berstet dabei auf und 

 wird schwarzbraun. Schmilzt v. d. L. an den Kanten zu einem schwarzen 

 Glase. Giebt mit Borax in der äusseren Flamme ein gelblichgrünes bis röth- 

 liches, in der inneren ein gelbes bis grünlichschwarzes Glas, welches durch 

 Flattern undurchsichtig und gelblichbraun wird. Phosphorsalz liefert in beiden 

 Flammen eine smaragdgrüne Perle ; Soda auf Platinblech zeigt Mangangehalt. 

 G. Rose. 



Lässt sich gepulvert durch Chlorwasserstoffsäure schwer aber vollständig 

 zersetzen, wobei eine grünliche Flüssigkeit entsteht. Leichter erfolgt die Zer- 

 setzung durch Schwefelsäure. 



Dieses von G. Rose zuerst beschriebene Mineral aus der Gegend von 

 Miask am Ural ist von v. Perez (1) und C handler (2) unter H.Rose's Leitung, 

 so wie später von Hermann (3, kryst. S., sp. G. = 5,64), untersucht worden. 



4. 2. 3. 



a. b. c. 



Unterniobsäure 1 55,10 , 



Wolframsäure J 56 ' 38 56 '°° 55 ' 91 0,48 56 ' 36 } 



Zinnsäure — — — 0,26 — 



Uranoxyd 14,16 16,70 16,77 19,22 Ü 16,63 



Eisenoxydul 15,43 15,90 15,94 15,05 8,87 



Manganoxydul — — — 0,56 1,20 



Yttererde 9,15 11,04 8,36 4,91 13,29 



Kalk (Mn) 0,92 1,02 1,88 0,44 — 



Magnesia 0,80 0,75 0,75 ; 26 0,50 



96,84 101.41 99,61 Cu 0,07 Ce,La 2,85 



96,85 Glühv erl.0,33 

 100,03 

 Ausserdem Spuren von Kupferoxyd, aber keine Titansäure. 



Der S. hat die Krystallform des Golumbits. Sein sp. G. schwankt; das 

 der in 1 untersuchten Stücke war 5,614—5,617—5,680; spätere Restimmun- 

 gen ergaben 5,625 und 5,717. (H. Rose). Das von No. 2 war 5,739—5,746. 

 Aehnlich verhält es sich mit dem Gadolinit von Ytterby, dessen sp. G. von 

 4,097 bis 4,226 geht, und selbst an einzelnen Parthieen desselben Stückes un- 

 gleich ist. 



^) Hermann bezeichnet diesen Bestandteil als Niobsäure mit geringen Mengen 

 Ilmensaure. 



